A LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DU BISMUTH. 339 
Les deux savants anglais ont obtenu pour le bismuth 
électrolysé une résistivité à 0° égale à 108,00 X 10”, 
plus faible que pour les bismuths « analytiquement » 
purs et inférieure au résultat de Matthiessen ‘, qui est 
129,7 X 10°. J'ai trouvé pour la tige de bismuth élec- 
trolysé fondu et lentement refroidi 107,99 X 10”, c’est- 
à-dire le même résultat que J. Dewar et J. A. Fleming et 
j'ai montré que les résistivités des bismuihs impurs sont 
supérieures. 
J. Dewar et J. A. Fleming n’ont pas rencontré de bis- 
muth donnant lieu à un coefficient de température néga- 
tif au-dessus de OC,” ce que j'ai observé avec plusieurs 
bismuths analytiquement purs, qui m’avaient été fournis 
par les meilleurs fabricants de produits chimiques ou 
préparés par M. le professeur Classen. 
Ceci m’amène à dire quelques mots d’un travail de 
M. Hermann Ihle*. Ce physicien a mesuré les conduc- 
übilités électriques des métaux à diverses températures 
en utilisant des produits qui avaient servi aux recherches 
de M. le prof. D' W. Voigt. Le bismuth employé 
était le métal chimiquement pur de la maison Kahlbaum, 
à Berlin‘. Parmi les 22 métaux étudiés entre 20° et 
100°, le bismuth seul a donné lieu à une augmentation 
de la conductibilité par une élévation de la température. 
Les conductibilités À et le coefficient de température x 
pour ce bismuth sont : 
? Proceedings of the Royal Society, vol. LX, p. 74; 1896. 
? Philosophical Magazine, 5° série, vol. XL, p. 308; 1895. 
$ Hermann Ihle. Jahresbericht des Küônigl. Gymnasiums zu 
Dresden-Neustadt, 1896. 
# W. Voigt. Annalen der Physik, nouvelle série, tome XLVIII, 
p. 676; 1898. 
